276 



diesem geht auch der sehr deutliehe vertikale Blätterdurchgang 

 parallel, der schon von Hausmann angegeben wird. Ob die Fur- 

 chung der häufigen nadeiförmigen Krystalle von oscillatorischer 

 Combination der Säule mit einer anderen Verticalsäule herrührt, 

 kann ich nicht bestimmt sagen, halte es aber für sehr wahrscheinlich. 



Das vollkommen von metallischem Wismuth freie Material 

 übergab ich nun Herrn Dr. Hilger, Assistenten am akademischen 

 chemischen Laboratorium, welcher mit der grössten Vorsicht zu- 

 nächst das specifische Gewicht bestimmte und 4,3 fand. Wenn 

 diess noch niedriger als die Bestimmung von Hausmann ausge- 

 fallen ist, welcher 4,5 fand und wegen der eingemengten Quarz- 

 körner 5 vermuthete, so erklärt sich das so, dass auch in ge- 

 ringer Quantität eingemengtes metallisches Wismuth (spec. Gew. 

 = 9,8) die Verringerung der Zahl des wirklichen specifischen 

 Gewichts durch die Quarzkörner nicht bloss wieder ausgleichen, 

 sondern sogar eine höhere Zahl liefern musste. Ausser Kupfer, 

 Wismuth, Eisen und Schwefel ergaben sich trotz sorgfältiger, von 

 Herrn Hilger und von mir ausgeführter, qualitativer Analysen 

 nur Spuren von Blei und Silber. 



Die quantitative Analyse lieferte folgendes Resultat: 



a. Gefunden. b. Berechneter Schwefelgehalt. 



Schwefel . . 18,21 . . . . — 



Kupfer . . . 36,91 .... 9,31 



Eisen ... 3,13 ... . 1,79 



Wismuth . . 4 1,53 .... 9,58 



99,78 20,68, 

 hieraus ergibt sich die Zusammensetzung: 



-Öu 



46,22 



Fe 



4,92 



Bi 



51,11, 



welche der von v. Kobell und Schneider vorgeschlagenen Formel 

 Fe ) 



besser als irgend eine der bisherigen Analysen entspricht. Nimmt 

 man noch hinzu, dass der gefundene Winkel der Säule dem des 

 Nadelerzes überaus nahe steht, als dessen Formel 



